682 



ACADEJnES ET SOCIETES SAVANTES 



température. On adjoint donc à l'appareil un tiiermo- 

 mètre à résislanee de platine. 



Voici les erreurs maxima dont peuvent être enta- 

 chées les observations. I.e thermomètre donne des 

 indications à un centième de degré près, ce qui cor- 

 respond à une incertitude de 1/700.000* sur la valeur 

 de g. Les lectures sur l'arc de sextant peuvent com- 

 porter une incertitude de 5", ce qui correspond sur la 

 valeur de 3 à une erreur de 1/1.300.000''. Enfin, les 

 erreurs de nivellement n'influent pas pour plus de 

 1/700.000'. L'erreur maximum totale sur la valeur de g 

 est donc d'environ 1/300.000''. 



Pour essayer leur instrument, les auteurs ont fait un 

 voyage de 1 0.000 kilomètres environ, partie en chemin 

 de fer, partie en bateau, de Sydney à Melbourne et à 

 la Tasmanie. Ils ont obtenu des résultats très concor- 

 dants. Pour eux, la précision de l'appareil est double 

 de celle que donnent les meilleurs pendules. Les 

 observations sont rapides; il e>t seulement nécessaire 

 que la température soit invariable. 



J.-A. Ewinff, F. R. S., et Walter Itoseiihain : 



Expériences sur la Micromètallurgie. Effets de 

 l'étirement. — Quand une surface métallique bien 

 polie, puis légèrement attaquée, est examinée au micros- 

 cope, elle montre une structure constituée par des 

 grains de forme irrégulière, à contours bien délimités. 

 La face de chaque grain consiste en une multitude de 

 facettes cristallines d'une orientation déterminée. Obser- 

 vées sous une illumination oblique, ces facettes se 

 révèlent en ce qu'elles réfléchissent la lumière d'une 

 maiiière uniforme pour chaque g'ain, mais d'une ma- 

 nière différente pour les divers grains. 



Lorsqu'un métal est soumis à des traitements comme 

 le martelage, le laminage ou le treillage à froid, les 

 grains qui le composent sont déformés. Par l'étirement, 

 les grains deviennent plus longs dans la direclion où le 

 métal s'e-t éiiré. Mais si l'on chauffe le métal assez 

 haut, la structure primitive se reforme et les grains ne 

 présentent plus de dimension prédominante dans un 

 certain sens. 



Les grains nous apparaissent donc comme le résultat 

 de cristallisations, plus ou moins simultanées, parties 

 d'un certain nombre de centres, et qui, en se rencon- 

 trant, leur ont donné une forme irrégulière, plus ou 

 moins polygonale. C'est là une vue généralement adop- 

 tée; on est moins d'accord lorsqu'il s'agit de déterminer 

 le rôle joué par les substances étrangères, qui contri- 

 buent probablement à former un ciment entre les 

 grains. Les auteurs ont pensé jeter quelque lumière sur 

 cette question en étudiant la façon dont se comportent 

 les grains cristallisés pendant l'étirement du métal. 



Les expériences ont été disposées de telle façon qu'on 

 pouvait observer d'une façiui continue, au microscope, 

 l'aspect d'une surface métallique polie pendant que le 

 métal était graduellement soumis a la traction jusqu'à 

 sa rupture, (^uand une pièce de fer ou d'un autre métal, 

 présentant la structure granulaire ordinaire, est étirée 

 au delà de ses limites d'élasticité, on constate un chan- 

 gement remarquable de la surface polie et atlaquée, 

 vue sous une illumination verticale. Un grand nombre 

 de lignes noires fixes apparaissent sur les faces des 

 grains; sur chaque grain, elles sont plus ou moins 

 droiies et parallèles, mais elles n'ont pas la même direc- 

 tion sur les différents grains. Les premières lignes qui 

 se forment sont perpendiculaires à la direction de la 

 traction ; sur les autres grains, elles sont obliques. 



L'apparence générale de chaque grain est celle d'un 

 glacier crevassé, car, au premier abord, on prendrait 

 ces lignes sombres pour des fissures. Il n'en est rien. 

 Un examen plus attentif montre qu'on se trouve en 

 présence de petites bandes situées le long de plans de 

 clivage ou de glissement. En effet, au delà de la limite 

 d'élasticité, les cristaux dont est formé le grain glissent 

 les uns sur les autres en prenant la forme de gradins 

 obliques, et ce sont les parties de surfaces obliques ainsi 

 mises au jour qui, ne réfléchissant pas la lumière verti- 



calement, se présentent comme des lignes ou d'étroites 

 bandes noires. En lumière oblique, au contraire, elles 

 apparaissent brillantes sur un fond noir. 



Lorsque le métal est plus fortement étiré, un second 

 système de bandes se présente sur plusieurs grains, 

 croisant le premier sous un certain angle, (".es bandes 

 sont dues à un glissement ayant lieu suivant un second 

 plan de clivage. Les cristaux des métaux sont générale- 

 ment cubiques, mais l'angle des deux .systèmes de 

 bandes dépend de l'inclinaison de la surface polie sur 

 les plans de clivage. Occasionnellement, on peut aper- 

 cevoir i^n troisième système de bandes. 



Pendant que l'étirement se jiroduit, la surface métal- 

 lique, d'abord lisse, devient inégale, par suite du che- 

 vauchement des grains et des inclinaisons ou des 

 exhaussements qui en sont la conséquence. Sous le 

 microscope, cette surface est pleine de trous et de 

 bosses et nécessite, pour être étudiée, un changement 

 continuel de mise au point. 



Lorsqu'on ulilise une surface métallique polie, mais 

 non attaquée, les bandes apparaissent également bien; 

 les limites des grains ne sont pas visibles avant l'étire- 

 ment, mais ensuite les bandes forment des sortes de 

 hachures croisées qui déterminent exactement le con- 

 tour des grains. 



Les bandes de glissement peuvent être produites 

 aussi bien par compression que par traction; dans les 

 deux cas, elles présentent les mêmes caractères et l'exa- 

 men microscopique ne permet pas de les différencier. 

 La torsion d'une barre de fer au delà des limiies d'élas- 

 ticité fait apparaître les mêmes bandes, parallèlement 

 et perpendiculairement à l'axe cle torsion. Enfin, la 

 flexion dans l^s mains d'une simple lame de fer ou de 

 cuivre les produit encore, d'un côté par extension, de 

 l'autre par compression. 



Les bandes de glissement présentent un aspect un 

 peu différent suivant les métaux employés. Avec l'ar- 

 gent, elles se montrent particulièrement bien; les cris- 

 taux sont grands et les lignes droites. Pour le cuivre, 

 les lignes sont plus droites et plus régulièrement espa- 

 cées que pour le fer. Dans les aciers carbures, les 

 bandes sont bien plus difficiles à observer que dans le 

 fer forgé; cela tient à la structure granulaire plus line 

 de l'acier. Dans l'acier doux, on les voit suffisamment, 

 mais dans un acier élevé en carbone, on ne peut les 

 observer dans la ferrite qu'avec un grossissement de 

 1.000 diamètres. 



Ces expériences semblent apporter quelque lu- 

 mière sur les caractères des déformations plastiques 

 des métaux et des autres agrégats cristallins irrégu- 

 liers. La plasticité est due au glissement d'une partie 

 des cristaux le long des surfaces de clivage ou de glis- 

 sement. Chaque grain cristallin est déformé par de 

 nombreux glissements intérieurs se produisant par 

 intervalles à travers sa masse. En général, ces glisse- 

 ments ont lieu suivant trois plans, et peut-être plus, 

 et la combinaison des trois permet au grain de s'ac- 

 commoder à son enveloppe de grains voisins pendant 

 l'étirement. L'action est discontinue; ce n'est pas une 

 déformation homogène, mais une série de glissements 

 déterminés, la partie du cristal qui se trouve entre 

 deux glissements se comportant comme un solide 

 rigide. Le processus de glissement prend un certain 

 temps, et peut être comparé à la déformation d'un 

 liquide visqueux. 



On peut en déduire que Vécoulement ou déformation 

 non élastique des métaux a lieu par le glissement l'une 

 sur l'autre do parties de cristal, dans le grain cristal- 

 lin, le long de surfaces de clivage ou de glissement. Il 

 n'est pas besoin de supposer que les panies qui glis- 

 sent ne sont pas parfaitement élastiques. Le glissement 

 suppose une dépense de travail irréversible. C'est parce 

 que le métal est un agrégat de cristaux irréguliers qu'il 

 est entièrement plastique et peut être déformé d'une 

 manière quelconque. La plasticité demande que chaque 

 partie puisse changer de forme et de position; cela n'est 

 possible aux grains que par le glissement interne. 



